li Sopra alcuni migliouamenti ec. 



sa sarà tutta quella , che si emette dai mulini aprendone il tubo 

 inferiore y. 



39. Ciò postosi carichino alcuni hadili della materia da ri- 

 passare, e vi si infonda al solito acqua . Quando pel moto del mu- 

 linello quella sarà abbastanza stemperata, si aggiungono 1 a once 

 di mercurio , e pel tubo bb' & introduca acqua , e si tenga aperto 

 il tubo (/, per cui esca tant' acqua, quanta ne entra pel tubo bb'. 

 Dopo due ore circa si carichi nuovo minerale chiudendo prima 

 i due tubi (1 , e bb' , e quando sarà stemperato , si riaprano come 

 si disse nella prima carica . Si prosegua cosi l'operazione ad ogni 

 due ore , e dopo 12, ore si spazzi il nuilino , e si passi il mercurio 

 all' espressione . Se questo si trova abbastanza ricco , contenen- 

 do per esempio 6 grani d' oro per ogni quintale di farina ripassa- 

 ta , sarà segno , che il tempo impiegato al ripassamento fu suffi- 

 ciejite , ma se sarà povero , si prolungherà nelle operazioni se- 

 guenti il tempo del ripassamento continuandolo per 18 , ed au- 

 ciie qJ^ ore. 



40. Siccome il buon esito di questa concentrazione dipen- 

 de da molte circostanze del tutto particolari, peiciò aflìne di 

 averne il massimo vantaggio converrà con replicati esperimenti 

 variarla per riconoscere , e quindi ritenere quelle, che saran- 

 no le più vantaggiose secondo le diverse qualità di materie , 

 sulle quali si avrà da operare . Le variazioni, che possono aver- 

 vi influenza , dipendono massimamente, i"" Dalla quantità dell' 

 acqua, che continuamente s' introduce nel mulino, e dall' al- 

 tezza, in cui dessa vi si mantiene . a° Dal tempo in cui vi si la- 

 scia la farina, che si ripassa . 5° Dal moto più o meno rapido del 

 mulinello . 4° Dalla quantità di mercurio che s' aggiugne . 

 5° Dalla qualità del minerale . E quanto a qnest' ultima circo- 

 stanza si avrà presente di tentare l' addizione di calce, o di sab- 

 bia , quando si vegga , che il mercurio aggiunto troppo si dimi- 

 nuisca nel ripassaMiento , o non riesca abbastanza ricco . 



4i. Come neir indicato apparato, e ripassamento debba 

 ottenersi la proposta concentrazione e facile a provarsi . Le par- 

 ticelle di mercurio aurifero , che sono sparse nel minerale già 

 . ^ sfa- 



